- 6G1 — 



Al microscopio, con forte ingrandimento, la polvere si risolve in ele- 

 menti trasparenti e birifrangenti, a contorno pressoché rettangolare, spesso 

 romboedrico, con estinzioni secondo le diagonali. 



La sostanza si spappola con facilità nell'acqua e la polvere è così fine, 

 che, agitata in molta acqua, sembra disciogliersi e resta a lungo sospesa. 

 In realtà è insolubile in acqua e insolubile pure in HC1 . Con EPSO 4 con- 

 centrato, a caldo, si discioglie un poco, con residuo d'aspetto gelatinoso. 



Al microscopio qualche volta appare cosparsa di punti rosso-neri, opachi, 

 che possono attribuirsi ad ossidi di ferro ed anche a pirite; credo che pirite 

 vi si trovi, giacché in una delle disgregazioni con carbonato sodico, fatte 

 nelle analisi di cui fra poco parlerò, ebbi, durante il successivo trattamento 

 con HC1, forte sviluppo di H 2 S (che non può attribuirsi a presenza di 

 sostanze organiche, avendomi dato risultato negativo la diretta ricerca di 

 queste). 



Un saggio per determinare il contenuto d'acqua mi dimostrò che la 

 perdita avveniva sì lentamente, che, dopo (3 ore di arroventamento su becco 

 Teclu, non era ancora raggiunto il peso costante, e che, raggiunto questo 

 dopo 17 ore su Teclu e un'ora alla soffieria, la perdita era del 46,53 %. 

 Invece la perdita in stufa a 115° era stata solo di 0,98 %. 



L'analisi che qui sotto riporto mi ha poi dimostrato che la sostanza 

 è da ritenersi precipuamente costituita da un solfato di alluminio e potassio, 

 dotato della proprietà di perdere, per forte e prolungato arroventamento, la 

 maggior parte dell'anidride solforica. 



SiO 2 1,99 



APO 3 38,04 



Fe 2 0 3 0,53 



SO 3 33,26 



H 2 0 13,74 



K 2 0 9,77 



Na 2 0 2,94 



100,27 



Aggiungiamo che, determinata l'anidride solforica sul saggio arroventato con 

 perdita del 46,53 %* ebbi soltanto 1,09%- Si potrebbe adunque determi- 

 nare per differenza la perdita in acqua ; ma ho preferito farne la determi- 

 nazione diretta, e l'ho determinata dall'aumento di peso di un tubo a CaCl 2 , 

 mentre l'anidride solforica svolta passa attraverso a carbonato sodico secco, 

 trasformandolo in solfato ( 1 ). 



(') Messa la sostanza in tubo di vetro (chiuso a un estremo ed in cui circola ani- 

 dride carbonica) fra due strati di Na 2 CO 3 ben secco, si scalda il tubo prima in corri- 

 spondenza del carbonato, poi in corrispondenza della sostanza. 



